251 



Kalk-Natronglases zwischen Quecksilberelektroden lagert 

 sich auf der Anodenseite des (Jlases eine schlecht leitende 

 Kieselsäureschicht ab, welche die Intensität des Stromes 

 in kurzer Zeit auf einen kleinen Theil ihres ursprüng- 

 lichen Werthes reducirt. Diese Schicht hat eine grössere 

 oder kleinere Dicke, je nachdem eine grössere oder klei- 

 nere elektromotorische Kraft bestimmte Zeit hindurch im 

 Kreise gewirkt hat. Sie giebt sich dem Auge durch 

 die Farben dünner Blättclien zu erkennen, reducirt in der 

 Kälte die Oberllächenleitung des Glases auf einen äusserst 

 kleinen Bruchtheil ihres Werthes und wirkt in der Hitze, 

 wenn die Glasmasse leitend ist, wie das Dielektrikum 

 eines Gondensators, dessen Belegungen die leitende Cilas- 

 masse und das Quecksilber der Anode reprästmtiren. 

 Die Capacität dieses Condensators ergab sich unabhängig 

 von der Potentialdifferenz der Belegungen, wenn dieselbe 

 zwischen l und 20 B. E. variirte, ferner für das Quadrat- 

 centimeter bei den benutzten Gläsern, je nachdem die 

 Schicht durch eine Kette von 30 oder 15 mehrere Stun- 

 den lang wirkenden B u n s e n'schen Elementen bei 300'' 

 abgelagert war, zu 0,021 oder 0,041 Mikrofarad. 



Die Bildung dieser Schicht und damit die Stroni- 

 schwächung wird vermieden, wenn man Natriumamalgam 

 als Anode verwendet ; das Resultat der Elektrolyse kann 

 dann quantitativ festgestellt werden. Bei dieser wird 

 dieselbe Natriummenge an die Kathode abgegeben und 

 von der Anode aufgenommen, so dass das Gewicht des 

 (Uases sich nicht ändert; jene Natriuramenge ist chemisch 

 äquivalent der Silbermenge, welche im eingeschalteten 

 Silbervoltameter gleichzeitig niedergeschlagen wird. Das 

 (ilas bleibt bei der Elektrolyse vollkommen Idar und es 

 ergaben sicli überhaupt alle untersuchten Eigenschaften 

 des Glases durch die Elektrolyse nicht merklich geändert. 



Freiburg i. B., den 17. Jan, 1883. 



